Uiüersuchiing asialischer Papiere. 613 



Noch möchte ich in Betreff der Stärl<eleimung von Nr. 14 folgendes bemerken. Reagiert man auf die 

 Kleistermasse mit wässeriger Jodlösung, so erhält man allerdings eine Blaufärbung; aber bei aufmerk- 

 samer Betrachtung ergeben sich alle Übergänge in der Färbung von blau bis violett und von violett bis 

 roth und braun. Es muss dies auf den Gedanken führen, dass hier ein partieller Umsatz von Stärke in 

 Dextrin stattgefunden habe. Man wird da sofort zu der Annahme geleitet, dass das Papier einer erhöhten 

 Temperatur ausgesetzt gewesen sein mochte, da ja hiebei der genannte Umsatz sich einstellt. Es muss 

 aber doch eine andere Ursache dieses Umsatzes angenommen werden, da bei jener Temperatur (180 bis 

 190° C), bei welcher Stärke in Dextrin übergeht, die Cellulose bereits stark gebräunt wird. Die Bastfasern 

 dieses Papieres zeigen aber diese Färbung durchaus nicht. Nun gibt es aber zahlreiche andere Verhält- 

 nisse, unter denen Stärke in Dextrin übergeht. Wahrscheinlich waren Fermentorganismen hierbei im Spiele, 

 die während der Lagerung dieser Papiere auf den Stärkekleister einwirkten. 



Nr. 15. 



Hoernle, Report, p. 19. Second Set. Nr. 2 Pothi. Plate II, Fig. 4. Schrift: Aufrechte 

 Guptacharaktere. Sprache: Nicht identificiert, indes untermischt mit religiösen Sanscrit- 

 ausdrücken. Fundplatz unbekannt. Nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Prof. Hoernle wahr- 

 scheinlich Dandan Uiliq. Alter: wahrscheinlich \'II. Jahrhun dert. 



Nr. 15 ist das merkwürdigste und insbesondere rücksichtlich der Leimung interessanteste der mir 

 zur Untersuchung übermittelten alten Papiere; es erfordert eine eingehende Besprechung. 



Das mir unter Nr. 15 übersendete Papiermuster besteht aus neun kleinen Fragmenten. Die einzelnen 

 Stücke schwanken in ihrer Flächengröße zwischen 0-5 und 2 cm^. Von diesen neun Fragmenten gehören 

 acht allem Anscheine nach einem und demselben Manuscripte an oder repräsentieren wenigstens die 

 gleiche Papiersorte, da sie nicht nur im Aussehen, sondern auch im mikroskopischen X'erhalten mit ein- 

 ander übereinstimmen, während das neunte Stück, makroskopisch betrachtet, einen ti)tal anderen Cha- 

 rakter an sich trägt. Mikroskopisch untersucht ist indes der Unterschied geringer als man nach dem Aus- 

 sehen anzunehmen geneigt wäre. 



Ich bezeichne die acht untereinander übereinstimmenden Fragmente mit Nr. 15 .4 und das neunte 

 mit Nr. 15 5. 



Alle neun Fragmente sind beschrieben, und zwar, wie ich gleich bemerken will, mit einer Ruß- oder 

 Kohlentinte (Tusch), wie das Verhalten gegen Chromsäure lehrt, welche diese Tinte nicht angreift. 



Nr. 15^1 bildet eine weiche, weißlich gelbe, stellenweise etwas ins Braime geneigte Filzmasse, aus 

 welcher sich bis 25 nmi lange Fasern herauspräparieren lassen. Diese Fasern sind Bastzellen, oder rich- 

 tiger gesagt, Bastzellenfragmente, da gewöhnlich alle beide Enden oder ein Ende künstlich durch Zer- 

 reißen entstanden sind. Diese Bastzellen haben also gewiss eine sehr beträchtliche Länge. 



Hingegen bildet Nr. 15 B eine harte steife, im ganzen licht bräunliche Masse. Ein Theil dieses 

 Papierstückes ist dick,opak, der übrige dünn, durchscheinend. Sowohl in der dicken als in der dünnen 

 Partie befinden sich eingestreut größere — ein paar Quadratmillimeter messende — ziemlich deutlich 

 abgegrenzte Papiermassen von dunklerer Farbe. Diese dunklen Massen enthalten nur verhältnis- 

 mäßig wenige Fasern und bestehen \-orwiegend aus einer homogenen, \'on Körnchen untermischten leim- 

 artigen Masse von dunkler Farbe. Im Wasser quillt diese Masse nur wenig auf, etwas stärker in kochen- 

 dem Wasser. Din-ch Salzsäure wird sie heller gefärbt, durch Kalilauge desgleichen und transparenter, von 

 Alkohol wird sie nicht gelöst. Offenbar ist in diesen dunkleren Flecken des Papiers die Leimungsmasse 

 in überreicher Menge angesammelt; diese dunklen Partien sind somit als Fehler im Papiere anzusehen. 

 Durch Jodlösung wird diese Leimungsmasse nicht gebläut. Auch die normal geleimten Partien werden 

 durch Jodlösung nicht gebläut. Dadurch aber unterscheidet sich Nr. 15.4 auffallend von Nr. 15/>. 

 Ersteres wird nämlich durch Jodlüsung mehr oder minder stark blau oder violett gefärbt. 

 Auf die Natur dieser Leimungsmasse komme ich weiter unten zurück. Hier wollte ich nur hervorheben. 



